ロストワックス精密鋳造用語集－日英，英日，略語，用語説明－－お問い合わせ先－
一般社団法人日本鋳造協会・総務部
TEL：03-3432-2991
FAX：03-3433-7498
e-mail：info@foundry.jp

はじめに
精密鋳造の分野には，通常の鋳造と異なり，かなり特殊な言い回しや専門用語があります。しかしながら，これまで，この精密鋳造の用語に関する本格的な用語集は日本にはありませんでした。
本書は，“鼻たれ”から“単結晶”までをキャッチフレーズに，精密鋳造に関する専門用語，欠陥用語及び関連する幅広い技術の各種用語をまとめた日本で初めての総合的な精密鋳造専用の用語集です。
今回，本書をまとめるに当たり，（一社）日本鋳造協会 精密鋳造教本編集委員会より刊行した「ロストワックス精密鋳造法」（Investment Casting）の書籍内に記載している各種用語及び ICI 編纂の不良用語集（Atlas of casting defects）を基にして，インターネット情報から，国内外の企業，協会や団体がまとめた精密鋳造の用語集及び各種文献や特許などから，精密鋳造に関する専門用語や様々な欠陥用語を収集するとともに，精密鋳造に関連する，ワックス，樹脂，金型，射出成形，歯科技工，AM（積層造形法）といった分野の用語もまとめ，簡単な説明をつけた用語集として編纂しました。
さらに，精密鋳造だけでなく，鋳物用語，特殊鋼を含めた材料，化学材料，表面処理，CAE，AM，自動車部品，バルブ部品，加工及び熱処理といった関連分野の説明文の内容を補完する用語を含めて，
約 1900 語を取り上げています。
精密鋳造の業界に携わる初心者のみならず，すべての人に役立つ用語集であると思います。
最後に，本書の構想時より，長期にわたり監修に携わっていただいた，一般社団法人日本鋳造協会の石川勝久元技術顧問に厚く御礼を申し上げます。

本書の使い方
本書は，以下の項目から構成されています。
(1) 目次(2) 索引(3) 略語(4) 精密鋳造関連用語集(5) ロストワックス不良用語集(6) 歯科技工精密鋳造関連用語集(7) 英日用語集(8) 日英用語集(9) 略語説明(10) 参考資料（1） 精密鋳造関連用語集
この項では，主として精密鋳造法に関連する不良関連も含めた各種用語，及び精密鋳造法に間接的に関係する分野の用語も含めて，その説明と英訳を掲載しています。
本書における，「用語の表記方法」と「本書の使い方」は，以下に示します。
1） 用語の表記方法① 同じ用語で異なる表記の場合の説明方法
原則として，同じ用語でも表記が異なる場合（例：サブゼロ処理と深冷処理など）や，別に英語表
現が用いられている場合（例：揚がりとライザーなど）は，「➡」で示す用語にまとめて説明しています。
また，表記された用語に関連する他の用語を示す場合（例：チョクラルスキー法と溶融法など）もあります。
② 外来語カタカナ用語末尾の長音処理
長音の“あり”“なし”でどちらが正しいとは決まっていません。JIS においても，2005 年に「長音符号は用いても略しても誤りではない」という内容に追加・編集されました。
しかし，当初の JIS では原則的に，「3 音以上の場合には語尾に長音符号を付けず（例：エネル
ギ，エジェクタ，コンピュータ，プリンタなど），2 音以下の場合には語尾に長音符号を付ける（エアー，ツリー，チラーなど）」とされていました。

本書では，以下の文字を例外として，原則的には，当初の JIS に基づき表記しました。また，複合文字の場合は，前の方かなには長音符号をつけています（例：エジェクターピン，コンピュータ・トモ
グラフィなど）。
例外として表記した専門用語を，以下に示します。
 3 音の用語：スプルー，ライナー，リフター，ライザー，スリバー，スクリュー，ランナー，ラッカーなど。
 4 音以上の用語：ブリスター，ポロシティーなど。
③ 原則として下記の表記に専門用語を統一 ばりとバリ：「ばり」に統一 のろとノロ：「ノロ」に統一
ただし，「のろ掻き」，「のろかみ」及び「のろこし」は、「のろ」を使用
 るつぼとルツボと坩堝：「るつぼ」に統一「坩堝（るつぼ，かんか）」とも読めるため，「るつぼ」に統一。
 ひずみと歪みとヒズミ：「ひずみ」に統一「歪み（ひずみ，ゆがみ）」とも読めるため，「ひずみ」に統一。
 焼き付きと焼付きと焼着き：「焼付き」に統一「金属用語辞典」による
以下は、JIS G 0201：2000 による
 焼鈍と焼鈍しと焼きなまし：「焼なまし」に統一
 焼準と焼きならしと焼き準しと焼ならし：「焼ならし」に統一
 焼き戻しと焼もどしと焼戻し：「焼戻し」に統一
 焼きいれと焼き入れと焼入れ：「焼入れ」に統一
2） 本書の使い方① まず，索引で調べたい用語を探し，その用語に関する説明を読むか，又は，「➡」で示す用語をチェックしてください。
なお，説明文中の「太字」は，本書中に説明がある用語を示しています。意味が不明な場合は，続けて確認してください。
② 同じ意味の場合は， 「➡」で示す用語にまとめて説明しています。
その他に，関連のある用語を示す場合もあります。
③ 対象範囲の説明
同じ用語も，精密鋳造，砂型鋳造及び歯科技工のように分野によって意味が異なる場合で，例えば，シェルモールド，鋳ぐるみ，エアーベント，ばり，模型，湯だまりなど，様々な用語が挙げられます。そこで，一部の説明文の最後に対象となる分野を判る範囲で（ ）によって示します。
例えば，

金型の分野の項目には，（金型）

樹脂を含む精密鋳造のみの分野の項目には，
（精鋳）
（樹脂）

精密鋳造を含む一般の鋳造の分野の項目には，（鋳造）
ワックスの分野の項目には，（ワックス）

成形機や成形法の分野の項目には，（成形）（射出成形）

歯科技工で用いる精密鋳造関連には，（歯科技工）などと，記載しています。参考にしてください。
（2） ロストワックス不良用語集
この項では，（1） 精密鋳造関連用語集に掲載した用語の中から，精密鋳造に関係した不良用語を取り出して，まとめて掲載しています。内容は，（1） 精密鋳造関連用語集の説明と同じですが，不良だけを調べたい場合に利用してください。
（3） 歯科技工精密鋳造関連用語集
この項では，（1） 精密鋳造関連用語集に掲載した用語の中から，歯科技工の際に用いられる精密鋳造に関係した用語を取り出して，まとめました。内容は，（1） 精密鋳造関連用語集の説明と同じですが，歯科技工に特化した用語を調べたい場合に利用してください。
（4） 英日用語集
この項では，（1） 精密鋳造関連用語集に掲載した用語の中から，英語と日本語のみを取り出して，
英語から日本語の意味を引けるようにしています。
同じ用語でも，複数の英語表記がある場合は，英語表記ごとに日本語を掲載しています。
また，同じ英語の用語でも，複数の日本語表記がある場合は，まとめて掲載しています。
（5） 日英用語集
この項では，（1） 精密鋳造関連用語集に掲載した用語の中から，英語と日本語のみを取り出して，
日本語から英語の意味を引けるようにしています。
同じ日本語の用語でも，複数の英語表記がある場合は，まとめて掲載しています。
（6） 略語説明
この項では，（1） 精密鋳造関連用語集に掲載した用語の中から，英語の略語を取出し，その日本
語名をまとめたものです。索引の下にも、略語だけまとめていますので，参考にしてください。

－目 次－(1)

精密鋳造関連用語集 ...................................................................................................... 1(2)

ロストワックス不良用語集 ............................................................................................... 177(3)

歯科技工精密鋳造関連用語集 ...................................................................................... 201(4)

英日用語集................................................................................................................. 211(5)

日英用語集................................................................................................................. 243(6)

略語説明 .................................................................................................................... 271(7) 参考資料 .................................................................................................................... 274－索 引－－3－ .................................................................... 1
3D プリンタ ............................................................ 1
3D......................................................................... 1
3D 画素 ................................................................ 1
3D スキャナ ........................................................... 1
3D パターン .......................................................... 1－6－ .................................................................... 1
6-4 チタン合金 ...................................................... 1－A－ ................................................................... 1A1 変態................................................................. 1A3 変態................................................................. 2
ABS 樹脂 .............................................................. 2
AFL....................................................................... 2
AM ........................................................................ 2
AQL ...................................................................... 2
AS 樹脂 ................................................................ 2－B－ ................................................................... 2
BMC ..................................................................... 2－C－ ................................................................... 2
CAD...................................................................... 2
CAE ...................................................................... 3
CIM....................................................................... 3－H－ ................................................................... 3
HCF 試験.............................................................. 3－I－ ..................................................................... 3
ISIC ...................................................................... 3－L－ .................................................................... 3
L/D 比 ................................................................... 3
LM ガイド .............................................................. 3
L/t 比 ..................................................................... 3－M－ ................................................................... 3

MCrAlY 合金 ......................................................... 3
MIM ....................................................................... 3
MOR ..................................................................... 3
MRI ....................................................................... 4
MR 値.................................................................... 4－O－ .................................................................... 4
O リング .........................................................4, 201－P－ .................................................................... 4
PL ......................................................................... 4
PL 面 ..................................................................... 4－R－ .................................................................... 4
RP 法 .................................................................... 4RTV 型シリコンゴム ................................................ 4－S－ .................................................................... 4
SMC 成形法 .......................................................... 4
STL 形式 ............................................................... 4
TSSG 法 ............................................................... 4
内引け .................................................................16－V－ ................................................................4, 5
VP 切換 ................................................................. 5
V プロセス .............................................................. 5－W－ ................................................................... 5
WCIC .................................................................... 5－X－ .................................................................... 5X 線検査 ............................................................... 5－あ－ ................................................................... 5
アーク溶解法 ......................................................... 5
アウトサート成形 ..................................................... 5
青金 ...................................................................... 5
赤金 ...................................................................... 5

揚がり .................................................................... 5
赤割り .................................................................... 6
アキュムレータ ....................................................... 6
遊び砂 .......................................................... 6, 177
圧縮機静翼 ........................................................... 6
圧縮機動翼 ........................................................... 6
圧送成形法 ........................................................... 6
圧力釜 .................................................................. 6圧力勾配 ............................................................... 6
圧力ストローク........................................................ 6
アディティブ・マニュファクチャリング ........................ 6
アニーリング .......................................................... 7
あばた ........................................................... 7, 177
あばた肌 ....................................................... 7, 177
アフターベーキング ............................................... 7
アマルガム .................................................... 7, 201
アマルガム合金 ............................................. 7, 201
洗われ........................................................... 7, 177
アルキド樹脂 ......................................................... 7
アルギン酸塩印象材 ...................................... 7, 201
アルギン酸塩 ................................................. 7, 201
アルジネート印象材 ....................................... 7, 201
αケース ........................................................ 8, 177
アルミナ ................................................................. 8
アルミナ焼成るつぼ ............................................... 8
アルミナ水和物 ...................................................... 8
アルミナゾル .......................................................... 8
アルミナ八面体 ...................................................... 8
アルミニウム合金 ................................................... 8
アルミノシリケート ................................................... 8
泡_................................................................ 9, 177
合わせくぎ ............................................................. 9
合わせすじ ............................................................ 9
アンギュラーピン .................................................... 9
アンダーカット ................................................ 9, 177
アンダーキュア ...................................................... 9
アンダーフロー .............................................. 9, 177
アンバランス流動 ................................................... 9－い－ .................................................................. 9
イエローゴールド ................................................... 9
鋳型 ...................................................................... 9
鋳型厚 ................................................................ 10
鋳型乾燥 ............................................................. 10
鋳型造型 ............................................................. 10
鋳型割れ ..................................................... 10, 177
鋳ぐるみ .............................................................. 10
鋳込み重量 ......................................................... 10
鋳込み成形 ......................................................... 10
鋳込み不足 ................................................. 10, 177

鋳巣 ............................................................10, 177
移送成形法..........................................................10
イソプロピルアルコール ........................................10
位置決め穴 ..........................................................10
一次デンドライトアーム間隔 ..................................11
一次方位 .............................................................11
一方向凝固..........................................................11
一方向凝固組織 ..................................................11
一塊鋳造 .....................................................11, 201
一体化成形..........................................................11
イットリア ...............................................................11
糸引き ..................................................................11
鋳肌下微細気孔 ..........................................12, 178
鋳肌面収縮巣 ..............................................12, 178
鋳放し ..................................................................12
鋳放し歩留り ........................................................12
鋳ばり ..........................................................12, 178
異物 ....................................................................12
異物混入 .............................................................12
異方性結晶..........................................................12
鋳物 ....................................................................12
入口ガス温度 .......................................................12
イリジウム .............................................................12
入れ子 .................................................................12
入れ子方式 ..........................................................12
入れ干し ......................................................13, 178
鋳枠 ....................................................................13
鋳割れ .........................................................13, 178
陰イオン性 ...........................................................13
陰型 ............................................................13, 201
インクジェット法 ....................................................13
インゴット ..............................................................13
インコネル ............................................................13
インサート.............................................................13
インサート成形 .....................................................13
インジウム ....................................................14, 201
印象 ............................................................14, 201
印象材 ................................................ 14, 201, 202
印象採得 .....................................................14, 202
インスルメント ...............................................14, 202
インダクションスカル溶解 ......................................14
インベストメント鋳造法 ..........................................14
インペラ ...............................................................15
インラインスクリュー式射出成形機 .........................15
インレーワックス ............................................15, 202－う－ ..................................................................15
ウェルド ........................................................15, 178
ウェルドマーク ..............................................15, 178
ウェルドライン ...............................................15, 178

ウォータジェット .................................................... 15
ウォームホール ............................................ 15, 178
浮き砂 ......................................................... 15, 178
受け板 ................................................................. 15
渦電流（うずでんりゅう） ........................................ 15
渦電流探傷試験 .................................................. 16
薄肉鋳物 ............................................................. 16
内引け ................................................................. 16
内引け巣 ............................................................. 16
上注ぎ ................................................................. 16－え－ ................................................................. 16
エアーショット ....................................................... 16
エアートラップ .............................................. 16, 178
エアーバブル .............................................. 16, 179
エアーベント ................................................ 16, 202
液切り .................................................................. 17
液相線 ................................................................ 17
液相法 ................................................................ 17
液体金属冷却材 .................................................. 17
液体金属冷却法 .................................................. 17
液体収縮 ............................................................. 17
液体浸炭 ............................................................. 17
エクストルーダ ..................................................... 17
エジェクタ ............................................................ 18
エジェクターストローク .......................................... 18
エジェクターピン .................................................. 18
エジェクタープレート ............................................ 18
エジェクター方式 ................................................. 18
エジェクターホール .............................................. 18
エジェクター力 ..................................................... 18
エチルシリケート .................................................. 18
エックス線 ............................................................ 18
エックス線検査 .................................................... 18
エッジゲート ......................................................... 18
エッチスポット .............................................. 18, 179
エッチング ........................................................... 19
エネルギ分散型エックス線分析器 ........................ 19
エマルジョン ........................................................ 19
円形スプルー ...................................................... 19
円形テーパー円弧ゲート ..................................... 19
円形テーパーゲート ............................................. 19
円形テーパースプルー ........................................ 19
円形テーパーランナー ......................................... 19
円形ランナー ....................................................... 20
遠心鋳造 ............................................................. 20
遠心鋳造機 ....................................................... 202
延伸ブロー成形 ................................................... 20
円錐台 .............................................................. 203
塩水噴霧試験 ..................................................... 20

延長ノズル ...........................................................20
塩浴軟窒化..........................................................20－お－ .................................................................21
凹状欠陥 .............................................................21
王水 ....................................................................21
黄銅 ....................................................................21
凹凸 ....................................................................21
応力 ....................................................................21
応力集中 .............................................................21
応力除去 .............................................................21
応力除去焼鈍 ......................................................21
応力腐食割れ ......................................................21
オーステナイト ......................................................22
オーステナイト系ステンレス鋼 ...............................22オーステンパ処理 ................................................22
オートクレーブ ......................................................22
オートクレーブ脱ろう法 .........................................22
オートクレーブワックス ..........................................22
オーバーキュア ....................................................22
オーバーパック.....................................................22
押し上げ ..............................................................22
押出機 .................................................................23
押出成形 .............................................................23
押出成形機..........................................................23
押湯 ....................................................................23
落とし込み ...........................................................23
面差（おもざし） ............................................23, 179
折断（おれだん） ...........................................23, 179
オレンジピール .............................................23, 179
温度制御ゾーン ...................................................23－か－ .................................................................23
加圧系方案..........................................................23
加圧時間 .............................................................24
加圧鋳造 .....................................................24, 203
加圧鋳造機..................................................24, 203
カートリッジ金型 ...................................................24
カートリッジ方式 ...................................................24
開気孔 .................................................................24
開気孔率 .............................................................24
介在物 .........................................................24, 179
回収ワックス .........................................................24
回転脱ガス装置 ...................................................24
回転ラム式インラインスクリュー射出機構 ............... 25
ガイドピン/ガイドブシュ .........................................25
灰分 ............................................................25, 179
界面活性剤..........................................................25
界面反応 .............................................................25
火炎溶融法..........................................................25
カオリン ................................................................25

加温加圧型シリコーンゴム ................................... 27
化学研磨 ............................................................. 25
化学組成 ............................................................. 25
化学熱処理 ......................................................... 26
拡散浸透処理法 .................................................. 26
拡散浸透めっき法................................................ 26
拡散焼なまし ....................................................... 26
核磁気共鳴映像法 .............................................. 26
核生成 ................................................................ 26
核生成物質 ......................................................... 26
撹拌 .................................................................... 26
欠け込み ..................................................... 26, 180
加工 .................................................................... 26
加工基準点 ......................................................... 26
加工代 ................................................................ 26
かさぶた ...................................................... 27, 180
かさ密度 .............................................................. 27
過時効 ................................................................ 27
可使時間 ............................................................. 27
過充填 ................................................................ 27
過剰充填 ............................................................. 27
かじり ........................................................... 27, 180
かす ............................................................ 27, 180
ガスアシスト射出成形 ........................................... 27
加水分解（加水解離） .......................................... 28
ガス欠陥...................................................... 28, 180
ガス浸炭.............................................................. 28
ガス窒化.............................................................. 28
ガス軟窒化 .......................................................... 28
ガス抜き .............................................................. 28
ガス吹かれ .................................................. 28, 180
ガスホール .................................................. 28, 180
ガスポロシティ .............................................. 28, 180
ガスライン .................................................... 28, 180
ガス冷却.............................................................. 29
苛性カリ............................................................... 29
化成処理 ............................................................. 29
苛性処理 ............................................................. 29
苛性ソーダ .......................................................... 29
苛性ソーダ浸漬 ................................................... 29
カセット金型......................................................... 29
可塑化 ................................................................ 29
可塑化時間 ......................................................... 29
可塑化シリンダ .................................................... 29
可塑化能力 ......................................................... 29
加速電圧 ............................................................. 29
可塑性 ................................................................ 30
型_...................................................................... 30型厚 .................................................................... 30

型開閉時間..........................................................30型開閉ストローク ..................................................30型開閉方向..........................................................30
型傷 ............................................................30, 180
硬さ .....................................................................30型締め .................................................................30
型締め圧力 ..........................................................30
型締め装置 ..........................................................30型締め方式 ..........................................................31
型締め力 .............................................................31
型ずれ .........................................................31, 180
型閉じ時間 ..........................................................31型閉じ速度 ..........................................................31
型抜き ..................................................................31型抜き方向 ..........................................................31
型ばらし ...............................................................31
型開き時間 ..........................................................31型開き速度 ..........................................................31
型開き力 ..............................................................31
型彫り部...............................................................31
型割 ....................................................................32
型割り線...............................................................32
滑剤 ....................................................................32
カットダメージ .....................................................180
渦電流（かでんりゅう） ...........................................32
渦電流探傷試験 ..................................................32
可動側 .................................................................32
可動側型板..........................................................32
可動側取付け板 ...................................................32
可動側プラテン ....................................................32
可動盤 .................................................................32
金型（精密鋳造） ..................................................32
金型温度 .............................................................33
金型温度調節機 ..................................................33
金型構造 .............................................................33
金型材料 .............................................................33
金型寸法 .............................................................33
金型設計 .............................................................34
金型鋳造 .............................................................34
金型取り付け盤寸法 .............................................34
金型のノイズ ........................................................34
金型冷却機..........................................................34
加熱ごて ..............................................................34
加熱時間 .............................................................34
加熱シリンダ.........................................................34
可変ノズルターボチャージャ .................................34
かみこみ不良 .......................................................34
カラーゴールド .....................................................34
ガラス繊維 ...........................................................35

ガラスビーズブラスト ............................................. 35
過流探傷試験 ..................................................... 35
カルシア .............................................................. 35
カルナバワックス .................................................. 35
カロライジング ...................................................... 35
環境応力割れ ..................................................... 35
還元ボックス ........................................................ 35
嵌合 .................................................................... 35
含浸処理 ............................................................. 35
乾燥 .................................................................... 35
乾燥時間 ............................................................. 35
乾燥割れ ..................................................... 35, 181
ガンマ線 .............................................................. 36
γ鉄（ガンマ鉄） ................................................... 36－き－ ................................................................. 36
機械的除去 ......................................................... 36
機械的性質 ......................................................... 36
幾何学的公差 ..................................................... 36
気孔 ............................................................ 36, 181
気孔率 ................................................................ 36
基準穴 ................................................................ 36
基準点 ................................................................ 36
基準面 ................................................................ 36
傷_...................................................................... 36
気相法 ................................................................ 37
希土類元素 ......................................................... 37
絹雲母 ................................................................ 37
気泡 ............................................................ 37, 181
気泡巣 ........................................................ 37, 181
逆流防止機構 ..................................................... 37
逆流防止弁 ......................................................... 37
キャスティングライナー ................................. 37, 203
キャスティングワックス ................................... 38, 203
キャビティ ............................................................ 38
キャビティ内圧 ..................................................... 38
キャビティブロック ................................................. 38
キュア .................................................................. 38
キュアリング ......................................................... 38
吸引鋳造 ............................................................. 38
吸湿性 ................................................................ 39
球状化焼なまし.................................................... 39
球状突起 ..................................................... 39, 181
吸水 .................................................................... 39
吸水膨張 ............................................................. 39
急速加熱鋳造 ............................................. 39, 203
急速加熱法 ................................................. 39, 203
給湯 .................................................................... 39
急熱脱ろう法 ....................................................... 39
境界条件 ............................................................. 39

強化処理 .............................................................39
強化処理液..........................................................39
凝固 ....................................................................39
凝固時間 .............................................................39
凝固シミュレーション .............................................40
凝固収縮 .............................................................40
凝固制御 .............................................................40
凝固潜熱 .............................................................40
凝固点 .................................................................40
凝固熱量 .............................................................40
凝固比 .................................................................40
凝集処理 .............................................................40
矯正 ....................................................................40
巨視的金属組織 ..................................................40
きらい...........................................................40, 181
き裂 .............................................................40, 182
き裂検査 ..............................................................41
均質化処理..........................................................41
均質化焼なまし ....................................................41
金属介在物..........................................................41
金属間化合物 ......................................................41
金属組織 .............................................................41
金属粉末射出成形 ...............................................41－く－ ..................................................................41
ぐいち ..........................................................41, 182
クイックキャスト ......................................................41
空気溜まり............................................................41
空気の巻き込み ...........................................41, 182
空気流量不良 ......................................................42
空洞 ....................................................................42
空洞引け巣欠陥 ...................................................42
クーロン力 ............................................................44
くされ ...................................................................42
クッション ..............................................................42
組み立て..............................................................42
組み立て作業 ......................................................42
組み立て方案 ......................................................42
クラスター .............................................................42
クラッキング ..........................................................42
クラック .................................................................42
クラック検査 ..........................................................42
クランプ ................................................................42
クリープ ................................................................43
クリープ強度 ........................................................43
クリープ曲線 ........................................................43
クリープ限度 ........................................................43
クリープ破断 ........................................................43
クリープ変形 ........................................................43
グリーンゴールド ...................................................43

グリーン成形体 .................................................... 43
グリーン成形体通気度 ......................................... 43
クリストバライト ...................................................... 43
クリストバライト埋没材 ........................................... 43
グリット ................................................................. 43
クレージング ........................................................ 44
クレータ ............................................................... 44
クローズド制御 ..................................................... 44
クローズドループコントローラ ................................ 44
黒皮 .................................................................... 44
黒皮下ピンホール ........................................ 44, 182
黒皮残り .............................................................. 44
グロスマーク ........................................................ 44
クロマイジング ...................................................... 45
クロムピッティング ................................................. 44－け－................................................................. 45
蛍光浸透探傷試験 .............................................. 45
けい酸アルミニウム .............................................. 45
傾斜鋳造法 ......................................................... 45
傾斜注湯法 ......................................................... 45
傾斜ピン .............................................................. 45
けい素 ................................................................. 45
計量 .................................................................... 45
計量位置 ............................................................. 45
計量ストローク...................................................... 45
ゲージ検査 .......................................................... 45
ゲーティング ........................................................ 45
ゲート .................................................................. 46
ゲート跡 .............................................................. 46
ゲートカット .......................................................... 46
ゲートシール........................................................ 46
ゲートシール時間 ................................................ 46
ゲートバランス...................................................... 46
ゲートマーク ........................................................ 46
削り代 .................................................................. 46
結合剤 ................................................................ 46
結合剤噴射積層法 .............................................. 46
結晶育成 ............................................................. 46
結晶化 ................................................................ 46
結晶化度 ............................................................. 46
結晶形態 ............................................................. 47
結晶構造 ............................................................. 47
結晶子 ................................................................ 47
結晶性樹脂 ......................................................... 47
結晶方位 ............................................................. 47
結晶方位不良 ..................................................... 47
結晶粒 ................................................................ 47
結晶粒界 ............................................................. 47
結晶粒度 ............................................................. 47

結晶粒微細化 ......................................................48
結晶粒微細化剤 ..................................................48
ケミカルミーリング .................................................48
ゲル化 .................................................................48
減圧吸引鋳造法 ..................................................48
減圧距離 .............................................................48
減圧造型鋳造法 ..................................................48
減圧速度 .............................................................48
減圧鋳造法..........................................................48
減圧注湯法..........................................................48
原型 ............................................................48, 203
検査 ....................................................................48
検査液 .................................................................48
研削 ....................................................................48
研削加工 .............................................................49
研削損傷 .....................................................49, 182
研削砥石 .............................................................49
研削焼け..............................................................49
研掃材 .................................................................49
元素マッピング .....................................................49
顕微鏡写真..........................................................49
研磨剤 .........................................................49, 203
研磨焼け..............................................................49－こ－ ..................................................................49
コア ..............................................................49, 203
コアストップブロック ...............................................49
コア段差 ..............................................................50
コアピン ...............................................................50
コアプレート .........................................................50
コアブロック ..........................................................50
高圧蒸気釜..........................................................50
高温き裂 ......................................................50, 182
硬化 ....................................................................50
鋼塊 ....................................................................50
光学顕微鏡..........................................................50
硬化剤 .................................................................50
硬化時間 .............................................................50
工具鋼 .................................................................50
咬合堤 .........................................................50, 203
公差 ....................................................................50
鉱滓 ....................................................................50
高サイクル疲労 ....................................................50
格子間酸素..........................................................51
格子不整合..........................................................51
高周波鋳造機 ..............................................51, 204
高周波焼入れ ......................................................51
高周波誘導炉 ......................................................51
合成樹脂 .............................................................51
孔性微細収縮欠陥 ...............................................51

合成ムライト ......................................................... 51
合成ムライト 85 .................................................... 51
抗折強度 ............................................................. 52
構造用鋼 ............................................................. 52
光沢浸せき法 ...................................................... 52
工程検査 ............................................................. 52
交番磁界 ............................................................. 52
降伏強さ.............................................................. 52
降伏点 ................................................................ 52
降伏比 ................................................................ 52
高密度介在物 ..................................................... 52

コロイダルシリカバインダ .......................................56
コロイド .................................................................56
コロイド溶液 .........................................................56

コーティング層 ..................................................... 52
コーティング被膜 ................................................. 53

混水比 .................................................................56
コンパウンド..........................................................56
コンピュータートモグラフィ.....................................56
混練 ....................................................................56－さ－ ..................................................................56
サージング ...........................................................56
サーボモータ .......................................................56
ザーンカップ粘度計 .............................................60
サイクルタイム ......................................................56
再結晶 .................................................................56
最小型厚 .............................................................56
最小クリープ速度 .................................................57
再生可能彫刻用ワックス .......................................57
再生ワックス .........................................................57

コールドカット ...................................................... 53
コールドクルーシブル誘導溶解法 ........................ 53

再組成ワックス......................................................57
最大型厚 .............................................................57

コールドスラグウェル ............................................ 53
コールドハース精錬 ............................................. 53
コールドランナー ................................................. 53
固化 .................................................................... 53
固化速度 ............................................................. 53
黒鉛ストッパー ..................................................... 53
黒鉛るつぼ .......................................................... 53
国際精密鋳造セミナー......................................... 54
黒点 .................................................................... 54
固形パラフィン ..................................................... 54
固相線 ................................................................ 54
固相法 ................................................................ 54
固体収縮 ............................................................. 54
固体浸炭 ............................................................. 54
骨材 .................................................................... 54
骨材試験機 ......................................................... 54
固定側 ................................................................ 54
固定側型板 ......................................................... 54
固定側取り付け板 ................................................ 55
固定側プラテン .................................................... 55
固定盤 ................................................................ 55
捏和（ねっか） .................................................... 117
コバルト基合金 .................................................... 55
コバルトクロム合金 ............................................... 55
コバルト合金 ........................................................ 55
ゴム円錐台 .................................................. 55, 204
ゴム型 ................................................................. 55
固溶化熱処理 ..................................................... 55
固溶体 ................................................................ 55
コロイダルシリカ ................................................... 55

最大型開き間隔 ...................................................57
最大射出容量 ......................................................57

固液共存領域 ..................................................... 52
コーティング ......................................................... 52
コーティング工具 ................................................. 52
コーティング工程 ................................................. 52

最大点応力..........................................................57
最大溶融温度 ......................................................57
最適化 .................................................................57
サイドゲート ..........................................................58
サイドコア .............................................................58
再溶解材 .............................................................58
材料押出堆積法 ..................................................58
材料噴射積層法 ..................................................58
ざく巣 ...........................................................58, 182
座屈 ....................................................................58
座屈解析 .............................................................58
座屈荷重 .............................................................58
差し込み ......................................................58, 182
殺菌剤 .................................................................58
サックバック ..........................................................59
サックバック速度 ...................................................59
サックバック量 ......................................................59
サブスプルー .......................................................59
サブゼロ処理 .......................................................59
サブマリンゲート ...................................................59
サポート材............................................................59
酸化性雰囲気 ......................................................59
産業用ガスタービン ..............................................59
残渣 ....................................................................59
三次元 CAD ........................................................59
三次元測定器 ......................................................59
酸性フィラー.........................................................60
サンディング .........................................................60サンドブラスト ....................................................... 60
酸腐食 ................................................................ 60
残留応力 ............................................................. 60

ジャーミル ............................................................64
シャウカステン ......................................................65
射出 ....................................................................65
射出圧縮成形 ......................................................65

残留気孔 ............................................................. 60
残留空気 ............................................................. 60
残留ひずみ ................................................. 60, 183
残留ワックス ................................................. 60, 183－し－ ................................................................. 60
仕上げ ................................................................ 60
仕上げ記号 ......................................................... 61
シート・モールディング・コンパウンド ..................... 61
シート切断法 ....................................................... 61
シールコート ........................................................ 61
シールワックス ..................................................... 61
ジェッティング ...................................................... 61
シェラダイジング .................................................. 61
シェル鋳型 .......................................................... 61

射出成形機..........................................................66
射出装置 .............................................................66

シェル剥離 .................................................. 61, 183
シェルバックル ............................................. 61, 183

射出速度 .............................................................66
射出体積 .............................................................66

シェルモールド .................................................... 61
シェル割れ .................................................. 61, 183

射出トランスファ成形 ............................................66
射出馬力 .............................................................66

歯科鋳造用金合金 ...................................... 62, 204
歯科鋳造用合金 .......................................... 62, 204

射出プランジャ .....................................................66
射出ブロー成形 ...................................................66

直彫り方式 .......................................................... 62
歯科用金属 ................................................. 63, 205

射出方向 .............................................................66
射出方式 .............................................................66
射出容量 .............................................................66
射出ラム...............................................................66
射出率 .................................................................66
シャットオフノズル .................................................66
邪魔板 .................................................................66
シャモット .............................................................66
シャモットスタッコ ..................................................67
ジャンクチャーロス ................................................67
収縮 ............................................................67, 183
収縮巣 .........................................................67, 184
収縮率 .................................................................67
収縮割れ .....................................................67, 184
修正ワックス .........................................................67
収束電子線回折 ..................................................67
充填 ....................................................................67
充填圧力 .............................................................67
充填開始 .............................................................67

歯科用ワックス ............................................. 63, 205
治具 .................................................................... 63
試験片 ................................................................ 63
試験力 ................................................................ 63
時効 .................................................................... 63
時効硬化 ............................................................. 63
試作鋳造 ............................................................. 63
示差走査熱量測定 .............................................. 63
自重圧鋳造 ......................................................... 63
自然乾燥 ............................................................. 63
自然時効 ............................................................. 63
事前成形セラミックコア ......................................... 63
下注ぎ ................................................................. 64
湿式粉砕 ............................................................. 64
失透 .................................................................... 64
湿度計 ................................................................ 64
質量効果 ............................................................. 64
自動検査 ............................................................. 64
磁粉探傷試験 ..................................................... 64
絞られ ......................................................... 64, 183
絞り ..................................................................... 64
縞_.............................................................. 64, 183
しみ出し .............................................................. 64
シミュレーション.................................................... 64

射出圧力 .............................................................65
射出位置 .............................................................65
射出加圧方式 ......................................................65
射出ゲート ...........................................................65
射出工程 .............................................................65
射出痕 .................................................................65
射出時間 .............................................................65
射出質量 .............................................................65
射出シリンダ.........................................................65
射出ストローク ......................................................65
射出成形 .............................................................65

充填完了 .............................................................68
充填時間 .............................................................68
充填不足 .....................................................68, 184
充填率 .................................................................68
重力鋳造法..........................................................68
ジュエリーワックス .................................................68
樹脂 ....................................................................68

樹脂押出法 ......................................................... 68
樹脂温度 ............................................................. 68
樹脂状空洞 ................................................. 68, 184
樹脂状晶 ............................................................. 68
樹脂成形 ............................................................. 68
主要フローパス .................................................... 68
準α合金 ............................................................. 68
準安定 ................................................................ 69
潤滑剤 ................................................................ 69
ショア硬さ試験 ..................................................... 69
衝撃強さ.............................................................. 69

真空ガス窒化 .......................................................72
真空高周波誘導溶解 ...........................................73
真空射出成形機 ..................................................73

焼準 .................................................................... 69
焼成 .................................................................... 69

真空処理 .............................................................73
真空浸炭 .............................................................73
真空成形 .............................................................73
真空製錬 .............................................................73
真空鋳造法..........................................................73
真空溶解 .............................................................73
真空溶解炉..........................................................73
シンクマーク .................................................73, 184
シングル段取り .....................................................73
人工関節 .............................................................73
人工股関節..........................................................74
人工時効 .............................................................74
人工膝関節..........................................................74
浸出 ....................................................................74

焼成カーブ .......................................................... 69
焼成品 ................................................................ 69

浸漬 ....................................................................74
浸漬法 .........................................................74, 205

焼石膏 ........................................................ 69, 205
焼鈍 .................................................................... 69
ショウプロセス ...................................................... 69
消泡剤 ................................................................ 70
蒸留 .................................................................... 70
ショートショット .............................................. 70, 184
植立（しょくりつ） ........................................... 70, 205
初層 .................................................................... 70
初層間差し込み........................................... 70, 184
初層コーティング ................................................. 70
初層剥離バックル ........................................ 70, 184
ショックヒート脱ろう法 ........................................... 71
ショット重量 .......................................................... 71
ショットブラスト...................................................... 71
シリカ................................................................... 71
シリカ系無結合型埋没材 ..................................... 71
SiO4 四面体 ........................................................ 71
シリカフラワー ...................................................... 71
シリコーン ............................................................ 71
シリコーン樹脂 ..................................................... 71
シリコン ........................................................ 72, 205
シリサイド ............................................................. 72
ジルコニア ........................................................... 72
ジルコン .............................................................. 72
ジルコンサンド ..................................................... 72
ジルコンフラワ...................................................... 72
真位置 ................................................................ 72
芯金 .................................................................... 72
真空アーク溶解 ................................................... 72
真空ガス浸炭窒化 ............................................... 72

浸炭 ....................................................................74
浸炭窒化 .............................................................74

焼結アルミナ ....................................................... 69
焼結工程 ............................................................. 69
焼結ひずみ ......................................................... 69
消失模型鋳造法 .................................................. 69

伸張粘度 .............................................................74
浸透探傷試験 ......................................................75
針入度 .................................................................75
針入度試験..........................................................75
浸硫処理 .............................................................75
浸硫窒化 .............................................................75
深冷処理 .............................................................75
巣_ ..............................................................75, 184－す－ .................................................................75
水酸基 .................................................................75
水槽法 .................................................................75
水素吸脱処理 ......................................................75
水素脆化 ...........................................................184
水素脆化（水素脆性） ...........................................75
錐台（フォーマー） ........................................76, 205
垂直湯道 .............................................................76
水熱法 .................................................................76
水平湯道 .............................................................76
水溶性中子..........................................................76
水溶性ワックス......................................................76
水冷穴 .................................................................76
水冷金型 .............................................................76
水冷銅るつぼ .......................................................76
水和膨張 .............................................................76
スカブ ..........................................................76, 185
スカル ..................................................................76
スカル溶解法 .......................................................77
スクラップ .............................................................77スクラップワックス ................................................. 77
スクリーンパック.................................................... 77
スクリュー ............................................................. 77
スクリュー・インライン式射出成形機 ...................... 77
スクリュー圧縮比 .................................................. 77
スクリューL/D ....................................................... 77
スクリュー回転速度 .............................................. 77
スクリュー後退位置 .............................................. 77
スクリュー前進位置 .............................................. 77
スクリュートルク .................................................... 78
スクリュー背圧 ..................................................... 78
スクリュープリプラ式射出成形機 ........................... 78
スクリューヘッド .................................................... 78
スクリュー変位 ..................................................... 78
スクリュー有効長 .................................................. 78
すくわれ ...................................................... 78, 185
スケール除去 ...................................................... 78
筋状凸欠陥 ................................................. 78, 185
スターターブロック................................................ 78
スタックショット .............................................. 78, 185
スタッコ ................................................................ 78
スタッコイング ....................................................... 78
スタッコ材 ............................................................ 78
スタッコペネトレーション ............................... 79, 185
ステライト ............................................................. 79
ステンレス鋼 ........................................................ 79
ストイキ燃焼 ......................................................... 79
ストッパーアーム .................................................. 79
ストッパーロッド .................................................... 79
ストップピン .......................................................... 79
ストリッパープレート .............................................. 79
ストレートワックス .................................................. 79
ストレス ................................................................ 79
ストレスクラッキング .............................................. 79
ストローク ............................................................. 79
砂落とし............................................................... 79
砂かさぶた .................................................. 79, 185
砂かみ ........................................................ 80, 185
砂くい .......................................................... 80, 185
スパイラルコア ..................................................... 80
スピンキャスト ....................................................... 80
スピンドル ............................................................ 80
スプルー.............................................................. 80
スプルー線 .................................................. 80, 205
スプルー線植立 ........................................... 80, 206
スプルーブシュ .................................................... 81
スプルーランナー ................................................ 81
スプルーロックピン ............................................... 81
スプルーワックス .................................................. 81

スペーサ ..............................................................81
スペーサーブロック ...............................................81
スポーリング .................................................81, 185
スポール ..............................................................81
スライド .................................................................81
スライド金型 .........................................................82
スライドコア ..........................................................82
スライド中子 .........................................................82
スラグ ...................................................................82
スラッグウェル .......................................................82
スラッジ ........................................................82, 186
スラリー ................................................................82
スラリー侵入（漏れ）不良 ...............................82, 186
スリープレート金型 ...............................................83
スリップキャスト .....................................................83
スリップジョイント ...................................................83
スリバー ...............................................................83
ずれ.............................................................83, 186－せ－ .................................................................83
成形法 .................................................................83
成形圧力 .............................................................83
成形温度 .............................................................83
成形機 .................................................................83
成形機油圧シリンダ/スクリュー面積比 ................... 83
成形サイクル ........................................................83
成形材料 .............................................................83
成形時間 .............................................................84
成形収縮 .............................................................84
成形収縮率..........................................................84
成形条件 .............................................................84
成形性 .................................................................84
成形体 .................................................................84
成形品 .................................................................84
成形変形 .............................................................84
制限ゲート ...........................................................84
清浄度 .................................................................84
静電引力 .............................................................84
青銅 ....................................................................84
青熱脆性 .....................................................84, 186
生分解性プラスチック ...........................................85
成分調整 .............................................................85
精密鋳造法..........................................................85
精密鋳造法（歴史） ...............................................85
ゼーゲルコーン ....................................................85
ゼータ電位...........................................................85
世界精密鋳造会議 ...............................................86
堰_ ......................................................................86
堰跡 ............................................................86, 186
石英埋没材..........................................................86

堰先引け ..................................................... 86, 186
析出 .................................................................... 86
析出硬化 ............................................................. 86
析出物 ................................................................ 86
積層凝固式プラズマチタン鋳造 ........................... 86
積層成形 ............................................................. 86
積層造形法 ......................................................... 86
積層ピッチ ........................................................... 87
堰付きパターン .................................................... 87
赤熱脆性 ..................................................... 87, 186
石ろう .................................................................. 87
石膏 ............................................................ 87, 206
石膏鋳型鋳造法 .......................................... 87, 206
石膏ガス.............................................................. 87
石膏系埋没材 ............................................. 87, 206
石膏系模型材 ..................................................... 88
石膏系模型材】.................................................. 206
石膏鋳造法 ......................................................... 88
切削加工 ............................................................. 88
切削ワックス ......................................................... 88
接種 .................................................................... 88
接種剤 ................................................................ 88
セッター ............................................................... 88
切断 ............................................................ 88, 186
折断（せつだん） .................................................. 88
折断（せつだん） ................................................ 186
切断傷 ........................................................ 88, 186
切断不良 ..................................................... 88, 186
接着ワックス ......................................................... 88
ゼブラ.................................................................. 88
セミソリッド域 ........................................................ 88
セメンタイト .......................................................... 89
セラミック ............................................................. 90
セラミックコア ....................................................... 89
セラミックコーティング ........................................... 89
セラミックシェル .................................................... 89
セラミックシェル鋳型 ............................................ 89
セラミックシェルモールド法 ................................... 89
セラミックスラリー .................................................. 90
セラミック中子 ...................................................... 90
セラミックフィルタ ................................................. 90
セリサイト ............................................................. 90
セレクタ ............................................................... 90
セレクタ法 ............................................................ 91
ゼロスクリュー位置 ............................................... 91
先行鋳造 ............................................................. 91
染色浸透探傷試験 .............................................. 91
センターゲート ..................................................... 91
センタースプルー................................................. 91

センターハウジング ...............................................91
せん断応力 ..........................................................91
せん断速度 ..........................................................91
せん断発熱 ..........................................................91
せん断ひずみ ......................................................92
せん断力 .............................................................92
セントラル・バッフル方式 .......................................92
全部鋳造冠..................................................92, 206－そ－ .................................................................92
層間結合力..........................................................92
造型 ....................................................................92
造形 ....................................................................92
造形サイズ ...........................................................92
相互拡散 .............................................................93
走査型電子顕微鏡 ...............................................93
装入 ....................................................................93
層剥離 .........................................................93, 187
相変態 .................................................................93
層流 ....................................................................93
ソーキング ............................................................93
ゾーンメルティング ................................................95
速度/圧力切り替え ...............................................93
速度ストローク ......................................................93
底注ぎ式取鍋 ......................................................93
素材 ....................................................................93
注ぎ込み ..............................................................93
粗大粒 .................................................................93
外びけ .................................................................94
外引け巣..............................................................94
反り ..............................................................94, 187
ソリッドモールド法 .................................................94
ソルバイト .............................................................95
ソルブル ..............................................................95
ソルブルコア ........................................................95
ソルブル中子 .......................................................95
ソルブルワックス ...................................................95
ソルベントクラッキング ...........................................95－た－ .................................................................95
タービン ...............................................................95
タービン入口温度 ................................................95
タービン静翼 ........................................................95
タービン動翼 ........................................................95
タービンブレード ..................................................95
タービンホイール ..................................................95
ターボチャージャ ..................................................96
ターボ翼車 ...........................................................96
ターボラグ ............................................................96
耐アーク性 ...........................................................96
耐火材 .................................................................96

耐火度 ................................................................ 96
耐火物粉末 ......................................................... 96
大気溶解法 ......................................................... 96
台形ランナー ....................................................... 96
耐酸化性 ............................................................. 96
耐食性 ................................................................ 96
体心立方格子 ..................................................... 96
耐熱鋼 ................................................................ 96
耐熱性 ................................................................ 97
耐熱鋳鋼 ............................................................. 97
耐燃性 ................................................................ 97
タイバー .............................................................. 97
タイバー間隔 ....................................................... 97
耐反応性 ............................................................. 97
耐腐食性 ............................................................. 97
タイプレート ......................................................... 97
ダイプレート ......................................................... 97
ダイプレート寸法 ................................................. 97
ダイホルダー ....................................................... 97
ダイヤフラムゲート ............................................... 97
滞留 .................................................................... 97
滞留時間 ............................................................. 97
滞留樹脂 ............................................................. 97
ダイレクトゲート .................................................... 98
多孔質鋳巣 ................................................. 98, 187
多孔性微小孔 ............................................. 98, 187
打痕 ............................................................ 98, 187
多数個取り金型 ................................................... 98
ダスティング ......................................................... 98
立ち上がり時間.................................................... 98
脱ガス ................................................................. 98
脱元素層 ............................................................. 98
脱酸 .................................................................... 98
脱酸剤 ................................................................ 98
脱脂 .................................................................... 98
脱炭 .................................................................... 99
脱炭層 ................................................................ 99
脱ろう .................................................................. 99
脱ろうアシスト ...................................................... 99
脱ろう割れ ................................................... 99, 187
脱ワックス ............................................................ 99
縦開き ................................................................. 99
縦湯口 ................................................................ 99
種結晶 ................................................................ 99
種結晶法 ............................................................. 99
タフトライド ........................................................... 99
だぼ .................................................................... 99
玉金 ............................................................ 99, 187
ためらい .................................................... 100, 188

単一方向フロー ..................................................100
炭化けい素 ........................................................100
炭化物 ...............................................................100
単結晶 ...............................................................100
単結晶製造法 ....................................................100
単結晶組織........................................................100
単結晶鋳造品 ....................................................100
段差 ..........................................................100, 188
単純再生ワックス ................................................100
探傷検査法........................................................101
弾性係数 ...........................................................101
弾性限界 ...........................................................101
断層撮影法........................................................101
炭素鋼 ...............................................................101
炭素飽和度........................................................101
炭窒化 ...............................................................101
タンブリング ........................................................101－ち－ ...............................................................101
チェックリング .....................................................101
チタン ........................................................101, 206
チタン合金 .........................................................102
チタンシリサイド ..................................................102
縮み代 ...............................................................102
縮みわれ ...................................................102, 188
窒化 ..................................................................102
チャイナワックス ..................................................102
中空構造 ...........................................................102
中空成形 ...........................................................102
中空タービンブレード .........................................102
注型成形 ...........................................................102
柱状晶 ...............................................................102
中心ゲート .........................................................103
中性塩水 ...........................................................103
中性塩水噴霧試験 .............................................103
中性フィラー.......................................................103
鋳造 ..................................................................103
鋳造圧力 ...........................................................103
鋳造応力 ...........................................................103
鋳造機 .......................................................103, 207
鋳造欠陥 ...........................................................103
鋳造公差 ...........................................................104
鋳造シミュレーション ...........................................104
鋳造品 ...............................................................104
鋳造歩留り .........................................................104
鋳造法 .......................................................104, 207
鋳造方案 ...........................................................104
鋳造リング ..................................................104, 207
注湯 ..................................................................104
注湯口 ...............................................................104

注湯速度 ........................................................... 104
注入口 .............................................................. 104
鋳肌荒れ ..................................................... 11, 178
超音波洗浄 ....................................................... 104
超音波洗浄器 ................................................... 104
超音波探傷試験 ................................................ 105
超合金 .............................................................. 105
調質 .................................................................. 105
直圧式型締め機構 ............................................ 105
直接噴射 ........................................................... 105
チョクラルスキー法 ............................................. 105
直交差分法 ....................................................... 105
直交性材料 ....................................................... 106
チラー ............................................................... 106
チル晶 .............................................................. 106
チルプレート ...................................................... 106－つ－ .............................................................. 106
ツインターボチャージャ ...................................... 106
通気性 .............................................................. 106
通気度 .............................................................. 106
ツーステージターボチャージャ ........................... 106
突き出し ............................................................ 106
ツリー ................................................................ 107
ツリー組立 ......................................................... 107－て－ ............................................................... 107
ディギャッシング ......................................... 107, 207
低サイクル疲労試験 .......................................... 107
泥漿（でいしょう） ................................................ 107
泥漿（でいしょう）鋳込み成形.............................. 107
定常クリープ速度 ............................................... 107
ディスク ............................................................. 107
ディッピング ....................................................... 107
ディップコーティング .......................................... 107
ディップコート .................................................... 108
ディップシールワックス ....................................... 108
低融点ワックス ................................................... 108
ディラトメータ ..................................................... 108
デーライト .......................................................... 108
滴注浸炭 ........................................................... 108
手込め法 ........................................................... 109
テストラグ ........................................................... 109
テトラシェル ....................................................... 109
テトララティス ..................................................... 109
転移温度 ........................................................... 109
添加剤 .............................................................. 109
電気式射出成形機 ............................................ 109
電気式溶解炉 ................................................... 109
電極ビレット ....................................................... 109
電磁撹拌 ........................................................... 110

電子顕微鏡........................................................110
電子線後方散乱回折法 .....................................110
電子線プローブマイクロアナライザ ......................110
電子線マイクロプローブアナライザ ......................110
電子ビーム .........................................................110
電子ビーム・物理的蒸着法 .................................110
電子ビーム溶解法 ..............................................110
電動式射出成形機 .............................................110
デンドライトアーム間隔 .......................................110
天然樹脂 ...........................................................111－と－ ................................................................111
樋（とい） ............................................................111
投影面積 ...........................................................111
ドウェル ..............................................................111
ドウェル時間 ......................................................111
透過型電子顕微鏡 .............................................111
透過法 ...............................................................111
銅合金 ...............................................................111
等軸晶 ...............................................................111
投射材 ...............................................................111
等方性材料........................................................111
トーピード ...........................................................111
通り穴 ................................................................111
トグル機構..........................................................112
トグル式型締め機構 ...........................................112
突起 ..........................................................112, 188
突出 ..................................................................112
突出可能温度 ....................................................112
突出時間 ...........................................................112
凸状欠陥 ...........................................................112
飛ばされ ....................................................112, 188
止まり穴 .............................................................112
ドライサイクルタイム ............................................112
トランスデューサ .................................................112
トランスファー成形 ..............................................113
取扱い損傷 ................................................113, 188
取り出し機 ..........................................................113
取出し時間 ........................................................113
取鍋 ..................................................................113
トルースタイト ......................................................113
ドレイニング ........................................................113
ドローリング ................................................113, 188
ドロス .........................................................113, 188
トンネルゲート ....................................................114－な－ ...............................................................114
内角 ..................................................................114
内部応力 ...........................................................114
内部残留応力 ....................................................114
中子 ..................................................................114

中子押え ........................................................... 114

ネットワークランナー ...........................................119
熱板 ..................................................................119

中子壊れ ................................................... 114, 189
中子材料 ........................................................... 114

熱板溶着 ...........................................................119

中子砂 .............................................................. 115
中子ずれ ................................................... 115, 189
中子残り .................................................... 115, 189
流し込み成形 .................................................... 115
流し込みレジン .......................................... 115, 207
ナノ析出カルシウムカーボネート ........................ 115
ナフサ ............................................................... 115
生型 .................................................................. 115

熱物性値 ...........................................................119
熱変形温度........................................................120
熱変質廃却模型材料 .........................................120
熱膨張 ...............................................................120
熱膨張係数........................................................120
熱溶解積層法 ....................................................120
熱溶融樹脂法 ....................................................120
熱力学的平衡コーティング .................................120

生型強度 ........................................................... 115
なめられ .................................................... 115, 189

熱劣化 ...............................................................120
寝わら ................................................................120

縄繰中子 ........................................................... 116
軟化点 .............................................................. 116

粘結剤 ...............................................................120
粘度 ..................................................................120

難揮発性元素 ................................................... 116
軟窒化 .............................................................. 116－に－ .............................................................. 116
ニアネットシェイプ .............................................. 116
二次結晶方位 ................................................... 116
二次デンドライトアーム間隔 ............................... 116
二次方位 ........................................................... 116
ニッケル基合金 ................................................. 116
ニッケル基耐熱超合金....................................... 116
ニットライン ................................................ 116, 189
尿素樹脂 ........................................................... 116
尿素模型 ........................................................... 117

粘土鉱物 ...........................................................121
粘度指標 ...........................................................121－ぬ－ .............................................................. 117
抜き勾配 ........................................................... 117
抜き取り検査 ..................................................... 117－ね－ .............................................................. 117
ねじ ................................................................... 117
ねじれ ....................................................... 117, 189
熱可塑性 ........................................................... 117
熱可塑性樹脂 ................................................... 117
熱間金型 ........................................................... 117
熱間強度 ........................................................... 117
熱間き裂 ................................................... 118, 189
熱間等静圧圧縮成形 ........................................ 118
熱間割れ ................................................... 118, 189－の－ ...............................................................121
ノジュール ..........................................................121
ノズル ................................................................121
ノズル圧力 .........................................................121
ノズル形状 .........................................................121
ノズル寸法 .........................................................121
ノズル接 .............................................................121
ノズルタッチ力 ....................................................121
ノズルたれ .................................................121, 190
ノズル突出寸法 ..................................................121
ノックアウト..........................................................121
伸び尺 ...............................................................121のろ ...................................................................122のろ掻き .............................................................122のろかみ ....................................................122, 190

熱硬化性樹脂 ................................................... 118
熱硬化性プラスチック ........................................ 118のろこし ..............................................................122－は－ ...............................................................122
パージ ...............................................................122
パージング .........................................................122
バージン材 ........................................................122
バージンワックス .................................................122
ハース溶解 ........................................................122
パーティング面 ...................................................122
パーティングライン ..............................................122
バーナー溶解炉 ................................................122
パーライト ...........................................................123
パーライト処理....................................................123

熱遮蔽コーティング ............................................ 118
熱処理 .............................................................. 118
熱浸透率 ........................................................... 119
熱伝達係数 ....................................................... 119
熱伝導率 ........................................................... 119

バーンマーク ......................................................123
背圧 ..................................................................123
背圧多孔 ...................................................123, 190
背圧ポロシティ ...........................................123, 190
ハイクッション .....................................................123

熱機械分析 ....................................................... 118
熱硬化 .............................................................. 118

配向 .................................................................. 123
ハイシア撹拌 ..................................................... 123
バイタリウム ........................................................ 123
ハイブリッド ........................................................ 124
ハイブリッド式射出成形機 .................................. 124
バインダ ............................................................ 124
バインダージェッティング .................................... 124
破壊係数 ........................................................... 124
破壊試験 ........................................................... 124
白化 .................................................................. 124
白陶土 .............................................................. 124

半円形ランナー ..................................................128
半結晶性樹脂 ....................................................128
板状構造（物） ....................................................128

パターン ............................................................ 125
パターンワックス ................................................. 125

反発力 ...............................................................128
バンピング ..........................................................128
半浮遊溶解........................................................129
半浮遊溶解‐減圧吸引鋳造法 ..........................138－ひ－ ...............................................................129
ヒータ電力 ..........................................................129
ヒート ..................................................................129
ヒートショック脱ろう法 ..........................................129
ヒール ................................................................129
ビーワックス ........................................................129
ビオ・サバールの法則 ........................................129
非加圧系方案 ....................................................129
光硬化 ...............................................................129
光硬化性樹脂 ....................................................129

破断 .................................................................. 125
破断荷重 ........................................................... 125

光造形法 ...........................................................129
比強度 ...............................................................129

破断点応力 ....................................................... 125
波長分散型エックス線分析器 ............................. 125
バックアップコーティング .................................... 125
バックアップコート .............................................. 125
バックアップ層 ................................................... 125
バックアップ層剥離 .................................... 125, 190
バックリング ........................................................ 125
バックル ..................................................... 126, 190
バッチ ............................................................... 126
発熱量 .............................................................. 126
バッフル ............................................................ 126
発泡成形 ........................................................... 126
パディング ......................................................... 126
鼻たれ ....................................................... 126, 191
バナナゲート ..................................................... 126
幅木 .................................................................. 126
嵌め合い ........................................................... 126
波紋 .......................................................... 126, 191
パラジウム.................................................. 127, 207
パラフィンワックス ............................................... 127
ばり ........................................................... 127, 191
ばり堰 ................................................................ 127
パリソン.............................................................. 127
バルク金属ガラス ............................................... 127
バルジ ....................................................... 128, 191
バルブゲート ..................................................... 128
バレル ............................................................... 128
バレル効果 ........................................................ 128
バレル容量 ........................................................ 128
半円形ゲート ..................................................... 128

非金属介在物 ....................................................129
ひけ ...........................................................130, 191

白熱脆性 ................................................... 124, 190
剥離 .......................................................... 124, 190
破砕機 .............................................................. 125
ハステロイ .......................................................... 125

引け巣 .......................................................130, 191
引け巣欠陥 ................................................130, 192
非結晶性樹脂 ....................................................130
引け割れ ............................................................130
微細気孔 ...........................................................131
微細収縮巣................................................130, 192
比重 ..................................................................130
非重力鋳造法 ....................................................130
非重力低圧真空鋳造プロセス ............................131
非重力低圧大気溶解 .........................................130
微小混合 ...........................................................132
非晶性樹脂........................................................131
ひずみ .......................................................131, 192
ひずみ時効........................................................131
ひずみ取り焼きなまし .........................................131
ひずみ割れ ................................................131, 192
非制限ゲート ......................................................131
非ダイレクトゲート ...............................................131
ピッティング ................................................131, 192
ピット ..........................................................131, 192
引張強さ ............................................................132
比熱 ..................................................................132
非破壊検査........................................................132
被覆層 ...............................................................132
冷し金 ................................................................132
標準生成ギブス自由エネルギ.............................132
表面粗さ ............................................................132
表面凹凸性........................................................132

表面硬化処理 ................................................... 132
表面直下の微細気孔 ......................................... 132
表面平滑性 ....................................................... 132
微粒分散 ........................................................... 132
ビレット .............................................................. 132
ビレット供給式 ................................................... 133
ビレット式射出成形機 ........................................ 133
ピンゲート .......................................................... 133
品質管理 ........................................................... 133
品質保証 ........................................................... 133
ピンプリング ............................................... 133, 192
ピンプル .................................................... 133, 192
ピンポイントゲート .............................................. 134
ピンホール................................................. 134, 192
ピンホール ポロシティ ............................... 134, 192－ふ－ .............................................................. 134
ファーネス ......................................................... 207
ファイバーポスト ......................................... 134, 207
ファインセラミックス ............................................. 134
ファンゲート ....................................................... 134
ファンデルワース引力 ........................................ 134
フィーダー ......................................................... 135
フィード ............................................................. 135
フィッシュアイ ............................................. 135, 193
フィラー ............................................................. 135
フィラメント ......................................................... 135
フイルムゲート ................................................... 135
フィン................................................................. 135
フィンガリング ..................................................... 135
フェーディング ................................................... 135
フェノール樹脂 .................................................. 135
フェライト ........................................................... 136
フォー・テンピッティング ............................. 136, 193
不活性ガス雰囲気溶解 ...................................... 136
吹かれ....................................................... 136, 193
不完全焼損 ....................................................... 136
吹込成形 ........................................................... 136
複合金属中子 ................................................... 136
復炭 .................................................................. 136
複炭化物 ........................................................... 136
復炭剤 .............................................................. 136
ふくらみ ..................................................... 136, 193
膨れ（肌） ................................................... 137, 193
腐食加工 ........................................................... 137
腐食試験 ........................................................... 137
腐食性物質 ....................................................... 137
不足成形 ................................................... 137, 193
普通(精密)鋳造 ................................................. 137
フッ硝酸 ............................................................ 137

沸騰水型原子炉 ................................................137
物理的特性........................................................137
不飽和ポリエステル樹脂 .....................................137
不回り ........................................................138, 193
フューズドシリカ ..................................................138
浮揚電磁溶解 ....................................................138
プライマリーコーティング .....................................138
プライマリーコート ...............................................138
プライマリーコートバックル ..........................138, 194
プライマリースタッコ材 ........................................139
プライムコート .....................................................139
プライムコートスポール ...............................139, 194
プライムコートリフト .....................................139, 194
フラスコ ..............................................................139
フラスコプレート ..................................................139
フラスコライナー .................................................139
プラスターモールド法 .........................................139
プラスチック ........................................................140
プラスチック型 ....................................................140
プラスチック成形品方向 .....................................140
プラスチックパターン ..........................................140
プラスチックレジンペレット ...................................140
ブラスティング ....................................................140
ブラスト処理 .......................................................140
プラズマアーク溶解法 ........................................140
プラズマ窒化 ......................................................140
プラズマ溶解炉 ..................................................140
フラックス....................................................140, 208
フラックス法 ........................................................141
フラッシュ ...........................................................141
フラッシュ脱ろう法 ..............................................141
プラテン .............................................................141
プランジャ ..........................................................141
プランジャ式射出成形機 ....................................141
ふりかけ .............................................................141
ふりかけ式 .........................................................141
ブリスター ...................................................141, 194
ブリッジマン法 ....................................................141
ブリッジング ................................................142, 194
ブリネル硬さ .......................................................142
プリハードン鋼....................................................142
プリフォーム .......................................................142
不良 ..................................................................142
不良率 ...............................................................142
ブルーミング.......................................................142
プルバック ..........................................................142
フルモールド法 ..................................................142
ブレーカープレート.............................................143
プレートウェイト法 ...............................................143

プレートテスト..................................................... 143
プレコート .......................................................... 143
プレコートスポーリング ............................... 143, 194
プレス成形 ........................................................ 143
フレッケル .................................................. 143, 194
不連続点 ................................................... 143, 195
ブロー成形 ........................................................ 143
フローデフレクター ............................................. 143
フローパス ......................................................... 144
フローフロント .................................................... 144
ブローホール ............................................. 144, 195

変態温度 ...........................................................148
変態点 ...............................................................148
ベント .................................................................148

フローリーダ ...................................................... 144
プロセス制御 ..................................................... 144

ベント式射出成形機 ...........................................148
ベントホール ......................................................148－ほ－ ...............................................................148
ポアソン比 ..........................................................148
保圧 ..................................................................148
保圧過程 ...........................................................148
保圧時間 ...........................................................148
ボイド .........................................................148, 196
崩壊性 ...............................................................148
方向性凝固........................................................148
ホウ砂 ........................................................148, 208
ホウ砂 ................................................................148

ブロックアウト ............................................. 144, 208
雰囲気溶解法 ................................................... 144

放射線撮影法 ....................................................149
放射線透過試験 ................................................149

雰囲気ろう付け .................................................. 144
分割面 .............................................................. 144

放電加工 ...........................................................149
ホールペッチの式 ..............................................149

粉砕機 .............................................................. 145
分散強化型合金 ................................................ 145
分散剤 .............................................................. 145
粉末焼結積層造形 ............................................ 145
噴流 .................................................................. 145－へ－ .............................................................. 145
閉気孔 .............................................................. 145
閉気孔率 ........................................................... 145
ペースト ............................................................. 145
βクリストバライト ................................................ 145
β 変態点 ......................................................... 145
ベーニング ........................................................ 145
ベディングパウダ ............................................... 145
ヘテロ凝集 ........................................................ 145
ペネトレーション ......................................... 145, 195

ボクセル .............................................................149
母合金 ...............................................................149

フローマーク .............................................. 144, 195
フローライン ............................................... 144, 195

へら ................................................................... 146
ベルヌーイ法 ..................................................... 146
ペレタイザ ......................................................... 146
ペレット .............................................................. 146
ペレット式射出成形機 ........................................ 146
ベロシティリミッタ ................................................ 146
変形 .......................................................... 146, 195
変形シミュレーション .......................................... 147
変形抵抗 ........................................................... 147
変形不良 ........................................................... 147
弁座 .................................................................. 147
変色 .................................................................. 147
偏析 .......................................................... 147, 196
変態 .................................................................. 147
弁体 .................................................................. 148

保持過程 ...........................................................149
保持治具 ...........................................................149
補助ゲート .........................................................149
補助湯道 ...........................................................149
ボス ...................................................................149
保水 ..................................................................149
ホットカット ..........................................................149
ホットスポット...................................... 149, 196, 208
ホットスポットポロシティー ............................150, 196
ホットプレート .....................................................150
ホットプレス ........................................................150
ホットマーク ........................................................150
ホットメルト..........................................................150
ホットランナー .....................................................150
ホットランナー・マニホールド ...............................150
ホットランナー金型 .............................................150
ホットランナーシステム ........................................150
ホッパ ................................................................150
ホッパードライヤ .................................................150
ホッパーローダ ...................................................150
炎焼入れ ...........................................................151
ポリエチレン .......................................................151
ポリカーボネート .................................................151
ポリスチレン........................................................151
ポリビニルアルコール .........................................151
ポリプロピレン .....................................................151
ポリマー .............................................................151
ポリマー凝集体 ..................................................152

ホルダー ........................................................... 152
ポロシティ .................................................. 152, 196
ホワイトワックス ................................................... 152－ま－ ............................................................... 152
マーカスト法 ...................................................... 152
マージン .................................................... 152, 208
マイクロクラック................................................... 152
マイクロシュリンケージ ................................ 152, 196
マイクロ波 .......................................................... 152
マイクロ波加熱 .................................................. 153
マイクロ波脱ろう法 ............................................. 153
マイクロポロシティ ...................................... 153, 196
埋没 .................................................................. 153
埋没材 ...................................................... 153, 208
埋没法 ...................................................... 153, 208
曲がり ........................................................ 153, 196
マクロ組織 ......................................................... 153
マクロ組織試験 .................................................. 153
マクロ偏析 ................................................. 154, 196
曲げ強さ ............................................................ 154
曲げモーメント ................................................... 154
摩擦熱 .............................................................. 154
マシナブルワックス ............................................. 154
マスターアロイ ................................................... 154
マスターバッチ................................................... 154
マスターヒート .................................................... 154
マスターモデル .................................................. 154
マテリアルジェッティング..................................... 154
マニホールド ..................................................... 154
真土型鋳造法 ................................................... 154
マルテンサイト ................................................... 155－み－ .............................................................. 155
ミーズル ............................................................ 155
見切り線（面） ..................................................... 155
ミクロ混合 .......................................................... 155
ミクロシュリンケージ .................................... 155, 197
ミクロ組織 .......................................................... 155
ミクロ組織試験 ................................................... 155
ミクロ偏析 .................................................. 155, 197
ミクロポロシティ .......................................... 155, 197
水穴 .................................................................. 155
密度 .................................................................. 156

目くぎ.................................................................156
盲穴 ..................................................................156
盲押湯 ...............................................................156
目ざし ........................................................156, 197
メタルインジェクション .........................................156
メタルコア ...................................................156, 209
メタル分割コア ...........................................157, 209
メタルペネトレーション ................................157, 197
メッシュ ..............................................................157
メラミン樹脂 ........................................................157
メルトコア ...........................................................157
メルトフローレート ...............................................157
メルドライン ................................................157, 197
面心立方格子 ....................................................157
面積率 ...............................................................157
面引け .......................................................158, 197－も－ ................................................................158
モールドフロー ...................................................158
モールドベース ..................................................158
目視検査 ...........................................................158
模型 ..........................................................158, 209
模型組み立て ....................................................158
模型方案 ...................................................158, 209
モネルメタル.......................................................158
モノマー .............................................................159
盛上げ法 ...................................................159, 209
モンタンワックス ..................................................159－や－ ...............................................................159
焼入れ ...............................................................159
焼入れ硬化 ........................................................159
焼入れ時効 ........................................................159
焼入性 ...............................................................159
焼入れ特性 ........................................................159
焼入れ変形 ................................................159, 198
焼付き ........................................................159, 198
焼流し法 ............................................................160
焼なまし .............................................................160
焼ならし .............................................................160
焼戻し ................................................................160
焼戻し脆性 ................................................160, 198
焼割れ .......................................................160, 198
焼け ...........................................................160, 198

蜜ろう ................................................................ 156
脈状凸状欠陥 ........................................... 156, 197－ゆ－ ...............................................................160
湯_ ....................................................................160－む－ .............................................................. 156
むくり上げ .......................................................... 156
ムライト .............................................................. 156
ムライトフラワー .................................................. 156－め－ .............................................................. 156

湯あか .......................................................160, 198
油圧式射出成形機 .............................................161
融液法 ...............................................................161
融解 ..................................................................161
融解熱 ...............................................................161

有限要素法 ....................................................... 161－ら－ ................................................................165

融着 .......................................................... 161, 198
融点 .................................................................. 161

ラーソン・ミラー・パラメータ ..................................165
ライザー .............................................................165

誘電加熱 ........................................................... 161
誘導加熱 ........................................................... 161
湯口 .................................................................. 161
湯口カップ ......................................................... 161
湯口カップ成形用金型 ...................................... 161
湯口径 .............................................................. 162
湯口切断 ........................................................... 162
湯口底 .............................................................. 162

ライン .................................................................166
ラジオグラフィ .....................................................166
ラットテーリング ...........................................166, 199
ラピッドツーリング ...............................................166
ラピッドプロトタイピング .......................................166
ラピッドマニュファクチュアリング ..........................166
ラフト組織 ..........................................................166
ラム ....................................................................166

湯口方案 ........................................................... 162
湯境 .......................................................... 162, 198

ラメラ ..................................................................166
ランナー .............................................................166

湯じわ ....................................................... 162, 199
湯だまり ..................................................... 162, 209

ランナーシステム ................................................167
ランナーワックス .................................................167

湯流れ .............................................................. 162
湯流れシミュレーション ....................................... 162

乱流 ..................................................................167－り－ ................................................................167
リキダス ..............................................................167
リキッドメタルクーリング法 ....................................167
リグラインド .........................................................167
離型 ..................................................................167
離型剤 ...............................................................167
離型性 ...............................................................167
離型抵抗 ...........................................................168
離型不良 ...................................................168, 199
リターン材 ..........................................................168
リターンスプリング ...............................................168

湯流れ性 ........................................................... 162
湯不足 ...................................................... 163, 199
湯回り性 ............................................................ 163
湯回り（湯廻り）不良 ........................................... 199
湯回り不良 ........................................................ 163
湯道 .................................................................. 163
湯道/堰の切断................................................... 163
湯もぐり...................................................... 163, 199
湯もれ ....................................................... 163, 199－よ－ ............................................................... 163
溶液成長法 ....................................................... 163
溶液法 .............................................................. 163
溶解単位 ........................................................... 164
溶剤 .......................................................... 164, 210
溶出 .................................................................. 164
溶出液 .............................................................. 164
溶体化処理 ....................................................... 164
溶湯 .................................................................. 164
溶融 .................................................................. 164
溶融アルミナ ..................................................... 164
溶融苛性塩法 ................................................... 164
溶融金属 ........................................................... 164
溶融シールワックス ............................................ 164
溶融樹脂 ........................................................... 164
溶融シリカフラワ ................................................ 165
溶融石英 ........................................................... 165
溶融熱 .............................................................. 165
溶融法 .............................................................. 165
溶融密度 ........................................................... 165
溶融ワックス ....................................................... 165
溶融ワックス式射出成形機 ................................. 165
予備乾燥 ........................................................... 165

リターンピン ........................................................168
立方晶工具........................................................168
リバート ..............................................................168
リブ ....................................................................168
リフター ..............................................................168
リフター角度 .......................................................168
リフティング ................................................168, 199
粒界 ..................................................................168
硫化鉱物 ...........................................................168
流動学的特性 ....................................................168
流動床方式........................................................169
流動性 ...............................................................169
流動停止温度 ....................................................169
流動比 ...............................................................169
粒度指数 ...........................................................169
粒度分析 ...........................................................169
粒度分布 ...........................................................169
理論射出体積 ....................................................169
輪郭度 ...............................................................157
輪郭度公差........................................................169
リングレス鋳造 ....................................................210
リン酸塩系埋没材...............................................169

－る－ ............................................................... 169
坩堝/るつぼ ....................................................... 169
るつぼ耐火物 .................................................... 169
るつぼ炉 ........................................................... 169－れ－ .............................................................. 170
レアアース ......................................................... 170
冷間金型 ........................................................... 170
冷間き裂 ................................................... 170, 200
冷間割れ ................................................... 170, 200
冷却管 .............................................................. 170
冷却曲線 ........................................................... 170
冷却孔 .............................................................. 170
冷却時間 ........................................................... 170
冷却時間変化 ................................................... 170
冷却速度 ........................................................... 170
レイノルズ数 ...................................................... 170
レインシャワー方式 ............................................ 171
レインフォール方式 ............................................ 171
レーストラック現象 .............................................. 171
レコード状溝 ...................................................... 171
レシプロエンジン ................................................ 171
レジン ................................................................ 210
レジン系模型材 ................................................. 210
レジンペレット .................................................... 171
劣化 .................................................................. 171
レッドゴールド .................................................... 171
レバー ............................................................... 172
レビキャスト法 .................................................... 172
レビテーション溶解 ............................................ 172－ろ－ ............................................................... 172
ろう .................................................................... 172
ろう型 ................................................................ 172
ろう付け ............................................................. 172
蝋堤 .................................................................. 210
ろう目 ................................................................ 172
ローム型鋳造法 ................................................. 172
ロケートリング ..................................................... 172
ロケートリング径 ................................................. 172
ロストフォーム法 ................................................. 172
ロストワックス ...................................................... 172
ロストワックス精密鋳造法 .................................... 172
ロストワックス鋳造法 ........................................... 173
ロストワックス法 .................................................. 173
ロッキングブロック .............................................. 173
ロックウエル硬さ ................................................. 173
ロット.................................................................. 173
ロッドワックス ...................................................... 173
六方最密格子 ................................................... 173
六方最密充填構造 ............................................ 173

六方晶窒化ほう素 ..............................................173
ロバスト性...........................................................173
ロンダ ................................................................173－わ－ ...............................................................174
ワックス ......................................................174, 210
ワックス圧接法....................................................210
ワックスアップ .....................................................210
ワックス押出成形機 ............................................174
ワックスクリーナ ..................................................174
ワックス射出成形機 ............................................174
ワックス清浄剤....................................................174
ワックス洗浄 .......................................................174
ワックス組成物....................................................174
ワックスチル .......................................................174
ワックスツリー .....................................................174
ワックスツリー組立て ...........................................174
ワックスドリップ............................................174, 200
ワックスニットライン......................................175, 200
ワックスの置き中子 .............................................175
ワックスパターン .........................................175, 210
ワックスパターン組立て .......................................175
ワックスパターン製作 ..........................................175
ワックスパターン造型用金型 ...............................175
ワックスバブル ............................................175, 200
ワックスフローライン ............................................175
ワックスベント......................................................175
ワックス模型 .......................................................175
割型 ..................................................................175
割れ...........................................................175, 200
3D プリンタ............................................................. 1
3D ......................................................................... 1
3D 画素 ................................................................. 1
3D スキャナ............................................................ 1
3D パターン ........................................................... 1－6－ .................................................................... 1
6-4 チタン合金 ....................................................... 1－A－ .................................................................... 1A1 変態 ................................................................. 1A3 変態 ................................................................. 2
ABS 樹脂 .............................................................. 2
AFL ....................................................................... 2
AM ........................................................................ 2
AQL ...................................................................... 2
AS 樹脂 ................................................................. 2－B－ .................................................................... 2
BMC ...................................................................... 2－C－ .................................................................... 2
CAD ...................................................................... 2
CAE ...................................................................... 3

CIM....................................................................... 3－H－ ................................................................... 3

圧力ストローク ........................................................ 6
アディティブ・マニュファクチャリング ........................ 6

HCF 試験.............................................................. 3－I－ ..................................................................... 3
ISIC ...................................................................... 3－L－ .................................................................... 3
L/D 比 ................................................................... 3
LM ガイド .............................................................. 3
L/t 比 ..................................................................... 3－M－ ................................................................... 3
MCrAlY 合金 ........................................................ 3
MIM ...................................................................... 3
MOR ..................................................................... 3
MRI....................................................................... 4
MR 値 ................................................................... 4

アニーリング ........................................................... 7－O－ ................................................................... 4
O リング ......................................................... 4, 201－P－ ................................................................... 4
PL ......................................................................... 4
PL 面 .................................................................... 4－R－ ................................................................... 4
RP 法.................................................................... 4RTV 型シリコンゴム................................................ 4－S－ ................................................................... 4
SMC 成形法 ......................................................... 4
STL 形式 .............................................................. 4
TSSG 法 ............................................................... 4
内引け ................................................................. 16－V－ ............................................................... 4, 5
VP 切換 ................................................................ 5
V プロセス ............................................................. 5－W－ .................................................................. 5
WCIC ................................................................... 5－X－ ................................................................... 5X 線検査 ............................................................... 5－あ－ ................................................................... 5
アーク溶解法 ......................................................... 5
アウトサート成形 .................................................... 5
青金 ...................................................................... 5
赤金 ...................................................................... 5
揚がり .................................................................... 5
赤割り .................................................................... 6
アキュムレータ ....................................................... 6
遊び砂 .......................................................... 6, 177
圧縮機静翼 ........................................................... 6
圧縮機動翼 ........................................................... 6
圧送成形法 ........................................................... 6
圧力釜 .................................................................. 6圧力勾配 ............................................................... 6

あばた ............................................................7, 177
あばた肌 ........................................................7, 177
アフターベーキング ................................................ 7
アマルガム .....................................................7, 201
アマルガム合金 ..............................................7, 201
洗われ ...........................................................7, 177
アルキド樹脂 .......................................................... 7
アルギン酸塩印象材 ......................................7, 201
るつぼ耐火物 .....................................................169
るつぼ炉 ............................................................169－れ－ ...............................................................170
レアアース ..........................................................170
冷間金型 ...........................................................170
冷間き裂 ....................................................170, 200
冷間割れ ...................................................170, 200
冷却管 ...............................................................170
冷却曲線 ...........................................................170
冷却孔 ...............................................................170
冷却時間 ...........................................................170
冷却時間変化 ....................................................170
冷却速度 ...........................................................170
レイノルズ数 .......................................................170
レインシャワー方式 .............................................171
レインフォール方式 ............................................171
レーストラック現象 ..............................................171
レコード状溝 ......................................................171
レシプロエンジン ................................................171
レジン ................................................................210
レジン系模型材 ..................................................210
レジンペレット .....................................................171
劣化 ..................................................................171
レッドゴールド.....................................................171
レバー................................................................172
レビキャスト法 .....................................................172
レビテーション溶解 .............................................172－ろ－ ...............................................................172
ろう ....................................................................172
ろう型 .................................................................172
ろう付け .............................................................172
蝋堤 ..................................................................210
ろう目 .................................................................172
ローム型鋳造法..................................................172
ロケートリング .....................................................172
ロケートリング径 ..................................................172
ロストフォーム法 .................................................172
ロストワックス ......................................................172

ロストワックス精密鋳造法 .................................... 172
ロストワックス鋳造法 ........................................... 173
ロストワックス法 .................................................. 173
ロッキングブロック .............................................. 173
ロックウエル硬さ ................................................. 173
ロット.................................................................. 173
ロッドワックス ...................................................... 173
六方最密格子 ................................................... 173
六方最密充填構造 ............................................ 173

【略語】
3D......................................................................... 1
AFL............................................................... 2, 271
AM ............................................................ 2, 6, 271
AQL .............................................................. 2, 271
bcc.............................................................. 96, 271
BG ............................................................ 141, 271
BMC ..................................................... 2, 128, 271
BMG ......................................................... 127, 271
BWR ......................................................... 137, 271
C.P. ............................................................ 40, 271
CAD...................................................................... 2
CAE ...................................................................... 3
CBED ................................................................. 67
CCIM .................................................................. 53
CIM....................................................................... 3
CLA .................................................................. 130
CLV .................................................................. 131
CVD.................................................................... 37
DAS .................................................................. 110
DPI ..................................................................... 91
DS ...................................................................... 11
DSC.................................................................... 63
EB .................................................................... 110
EBM ................................................................. 110
EB-PVD ............................................................ 110
EBSD ............................................................... 110
EDS .................................................................... 19
EMPA ............................................................... 110
EMS ................................................................. 110
EPMA ............................................................... 110
ESC .................................................................... 35
ET....................................................................... 15fcc..................................................................... 157
FCK .................................................................... 92
FDM ................................................... 68, 105, 120
FEM.................................................................. 161
FPI...................................................................... 45
GC ...................................................................... 29
GPPS ............................................................... 151
hBN .................................................................. 173
hcp ................................................................... 173
HGF.................................................................. 141
HIP ................................................................... 118
HIPS ................................................................. 151
ＨＶＰＥ ................................................................ 37
IPA ..................................................................... 10
ISIC .................................................................... 54
LCF .................................................................. 107
LD......................................................................... 3
LMC............................................................ 17, 167
LOM ................................................................... 61

Lt_ ......................................................................... 3
M.P. ..................................................................161
MF.....................................................................157
MIM ...................................................................156
MRI .....................................................................26
NDI....................................................................132
PAM ..................................................................140
PC .....................................................................151
PDAS ..................................................................11
PE .....................................................................151
PET ...................................................................151
PL ......................................................................... 4
PP .....................................................................151
PPC ..................................................................140
PPC‐F ..............................................................86
PS .....................................................................151
PT .......................................................................75
PVA ..................................................................151
PVC ..................................................................151
PWR ...................................................................24
QC ....................................................................133
REE ..................................................................170
RGB ....................................................................24
SDAS ................................................................116
SEM ....................................................................93
SKD ..................................................................136
SKH ..................................................................136
SLA ...................................................................129
SLS ...................................................................145
SMC ................................................................4, 61
SMED .................................................................73
STL ....................................................................... 4
TBC ..................................................................118
TCP ....................................................................26
TEM ..................................................................111
TIT ......................................................................95
TMA ..................................................................118
TSSG .................................................................... 4
UP .....................................................................137
UT .....................................................................105
VGF ..................................................................141
VGT ....................................................................34
VIM .....................................................................73
WCIC ..................................................................86
WDS .................................................................125

精密鋳造関連用語集
日本語（ひらがな）

意味

英語

－3－
【3D】
3D

【3D 画素】
3D がそ【3D スキャナ】
3D すきゃな【3D パターン】
3D ぱたーん「three-dimensional」あるいは「three dimensions」の略語。
「三次元の」，あるいは「三次元」を意味する。3D 機能を備えたグラフィックソフトウェアによる縦，横，奥行きのなどのモデリング，立体視などの用語などに用いられる。
3D 画像の構成単位。
➡ ボクセル
対象物の凹凸を感知して 3D データとして取り込むための装置。
対象物にレーザーを照射したり，センサーをあてたりしな
がら物体の座標軸データを取得し，三次元グラフィックス（3DCG）として再現できる。スキャン方式は接触式・非接
触式に大きく区別される。
3D プリンタで製作する消失模型鋳造用ワックスパターンのこと。

three-dimensions

voxel
3D-scanner

3D pattern－X－【X 線検査】➡ エックス線検査

X-ray inspection

X せんけんさ－あ－【アーク溶解法】
あーくようかいほう【アウトサート成形法】
あうとさーとせいけい【スピンキャスト】

主に黒鉛電極を用いてアーク放電を起こし，その際に発生する多量の熱を用いて金属を溶解させる方法。
① プラスチック成形品に金属部品を圧入して一体化させること。
金型の外で行うことから名づけられた和製用語。
② 金型中に金属部品を挿入して金属入りの樹脂製品を成形するインサート成形法と区別して，成形後に金型外で金属部品などを挿入する成形方法のこと。
➡ 遠心鋳造法

arc melting method,arc dissolving
method－outsert molding

spin cast

すぴんきゃすと【スピンドル】
すぴんどる【スプルー】
すぷるー

工作機械で，軸端に工作物や工具をつけて回転させるための軸のこと。
① 溶湯を鋳型内に導く最初の流路のこと。（歯科技工）➡ スプルー線

5

spindlesprue

② 射出成形機のノズルに接する部分からランナーに至る
断面が円形のワックスの流入通路のこと。（金型）【スプルーイング】
すぷるーいんぐ【湯じわ】
ゆじわ【湯だまり】
ゆだまり【湯流れ】

パターンにスプルー，ゲート及びベントなどを取り付ける作業のこと。ワックス（ツリー）組立て作業と同じ。（歯科技巧）➡ 組み立てしわ状のくぼみが鋳物表面に分布している鋳肌不良。
主に薄肉平面部に現れやすい。鋳込み温度が低いため，あるいは溶湯の粘性が高いことにより，鋳型内に発生したガスを完全に排出できないために生じる。（鋳造）① パターン造形において，ピンゲートの設置面の肉厚が薄すぎるとワックスの流れが悪くなるので，反対面（可動側）に肉付けして厚みを増してワックスの流動を良くする。
これを湯だまりという。（金型）② コールドスラグウェルのこと。（金型）

spruing③ 湯が注ぎ込まれる部分。鋳型への湯の経路は，湯だま
りから湯口（ゆぐち），湯道（ゆみち），堰（せき）を通って，鋳型に達する。受け口ともいう。
スラグが内部に入らないようにするために鋳物本体の空洞部から距離を離して上に設けている。 （鋳造）
④ ワックスパターンから 1mm 程度離して，スプルー線に設置されるワックスの小球のこと。
この湯だまりが最後に凝固することで，鋳物内部の引け巣の発生を回避する。（歯科技工）
模型方案項の図を参照。
溶融金属を流す時の流れ易さのこと。

pouring basin,well

ある系が応力や環境の変化のような不確定な変動（外乱）に対して，その変動を阻止して，系自体の特性を現状のまま維持できる能力のこと。頑健性ともいう。
鋳型の枠上部に設置される注湯用の樋のこと。（精鋳）robustness

flowlines

molten metal basin,
basin,
reservoir
cold slag wellrunner box

metal flow

ゆながれ

【ロバスト性】
ろばすとせい【ロンダ】

launderろんだ－わ－【ワックス】
わっくす

ロストワックス精密鋳造用の鋳型作製のもとになるワックス
パターン用材料。「ろう」のこと。
使用するワックスの特性は，石油系ワックス，植物性ワック
ス，鉱物性ワックス，合成ワックス，レジン，高分子材料等を必要に応じて配合して決定される。
これはストレートワックス（フィラー無しワックス）と呼ばれる。
また，ワックスの収縮率を調整する目的でフィラーを混合したものをフィラー入りワックス（フィラーワックス）という。焼失させる材料としてワックスは非常に重要な材料である。（ワ
ックス）

176

wax

ロストワックス不良用語集
日本語（ひらがな）

意味

英語

－あ－
【遊び砂】
あそびずな

【あばた】
あばた

【あばた肌】
あばたはだ

【泡】
あわ

【アンダーカット】
あんだーかっと【鋳型割れ】
いがたわれ【ランナーシステム】
らんなーしすてむ【ランナーワックス】
らんなーわっくす【冷間割れ】
れいかんわれ

鋳型不良の一つ。
➡ 浮き砂
表面欠陥の一つ。
樹脂製品の表面にできた泡が小さく浅い噴火口のようなくぼみで残った外観上の欠陥。（樹脂）➡ あばた肌
鋳物表面に不規則に分布する底が浅い球状（噴火口状）のくぼみのこと。
鋳肌欠陥の一つ。溶湯と鋳型との反応等によって発生することが多い。
➡ クロムピッティング，ミーズル，フォー・テンピッティング
スラリー攪拌中に空気を巻き込んで発生する無数の気泡のこと。

loose sand

成形品を型から取り出すときに，支障となる型または成形品の凹凸部形状をいう。
脱ろう中あるいは焼成中に発生したり，助長された鋳型のクラック（割れ）のこと。
そのクラックから染み出た溶湯が，脈状（veining）やひれ状（fin）の凸状欠陥を形成する。
射出機から射出された成形材料が，スプルー（スプルーブ
シュ）から，ランナー，ゲートを経て，金型内へ供給される構造のこと。

undercut,buck draft
shell crack

パターンを接着しツリーを製作するために使用される棒状のワックスのこと。
高強度・高剛性であること。さらに脱ろう時に，パターンワッ
クスよりも早く溶融することが望ましい。（ワックス）
鋳物の割れの一つ。
多くは目で見えにくい割れで，破面は酸化していない。冷えた鋳物が型ばらし，ひずみ取り，運搬，機械加工などの工程で，粗雑な扱いによる機械的外力を受けて割れたもの。

runner wax

－わ－

200

craterpit

chrome pitting

foam

runner system

cold crack

歯科技工精密鋳造関連用語集【O リング】
O りんぐ【アルジネート印象材】
あるじねーといんしょう
ざい【一塊鋳造】
いっかいちゅうぞう

【陰型】
いんがた

【インジウム】
いんじうむ

【印象】
いんしょう

【ワックス圧接法】
わっくすあっせつほう【ワックスアップ】わっくすあっぷ【ワックスパターン】
わっくすぱたーん① 円形で O 形状の断面を持つ樹脂のリング形状の物
で，機械のシール（密閉）用やガスケット用に使用される。
O リングは溝に装着され，アセンブリの際に複数の部品の間で圧縮されて，接合部分を密閉する。
② ブラケットとアーチワイヤーを固定する時に使う，ゴムリ
ングのこと。（歯科技工）
アルギン酸カリウムを 100%使用したアルジネート印象材
は，水との馴染みがよく，練和性に優れています。またカリ
ウムイオン効果により，寒天との接着性に優れ，緻密で滑沢な石膏表面が得られる。（歯科技工）
製作する歯冠補綴装置を一体にしてワックスアップし，鋳造すること。連結部の設計はワックスアップ時に付与した形態で決定される。一体成形であるため組成が均一で，強度や耐食性に優れているが，引け巣，変形などが生じやすいので，注意が必要である。（歯科技工）
歯や歯列などの形や状態を再現するためにとる口腔組織のめす型のこと。これを陰型という。
印象をまず作製し，この印象に模型材（主として焼石膏）を流し込んで陽型（おす型，模型）を作る。（歯科技工）
第 13 族元素の一つ。銀白色の柔らかい金属である。比重7.3，融点は 156.4 °C と低く，常温で安定である。酸には溶け，塩基や水とは反応しない特性をもつ。歯科用ボンディング材としてメタルボンド用貴金属合金に添加されている。元素記号 In 原子番号 49。原子量 114.82。
石膏などによる歯形の模型を制作するために口腔内などで採られる型のこと。陰型ともいう。この印象に使われる材
料を印象材といい，寒天やシリコーンゴムなどの材料を加工したものが用いられる。（歯科技工）
ワックスパターン形成法の一つ。
インレーワックスを火炎にて 50°C 程度で均一に軟化し，歯型に圧接，その後フィニッシュラインを越えている余剰部を除去し，歯冠形態を彫刻してろう型を完成させる方法
寸法精度が良い。
鋳造修復物のワックスパターン（原型）をインレーワックスなどを用いて製作すること。口腔内の形成歯（窩洞）から直接採得する直接法と，石膏などで作った模型窩洞上で作る間接法がある。ろう型形成法又はワックスパターン形成法ともいう。
ワックス（ろう）で形作られたろう型で，歯科精密鋳造の原型として耐火材の中に埋没され，ワックス焼却後，鋳造して金属に置き換えられます。

210

O ringalginate impression
material

one-piece casting

counterdie

indiumimpression

wax joining methodwaxing up

wax pattern英日用語集－３－
3D- co-ordinate
measuring machines
3D measuring
instrument

三次元測定器shrinkage crack

縮み割れ，引け割れ，割れshrinkage cracking

収縮割れ

三次元測定器shrinkage defect

引け巣，引け巣欠陥

3D pattern

3D パターン

shrinkage dendritic

樹枝状空洞

3D printer

3D プリンタ

shrinkage factor

収縮率

3D-scanner

3D スキャナ

shrinkage surface

鋳肌面収縮巣shut-off nozzle

シャットオフノズル

side core

サイドコア

side gate

サイドゲートsilica flour

シリカフラワ

silica-based non-boundinvestment material
silicide

シリカ系無結合型埋没材

yttriaイットリア－４－
フォー・テンピッティ
ング

410 pitting－A－
α caseα ケース

A1 transformation

A1 変態

A3 transformation

A3 変態shell mold

シェル鋳型，シェルモールド

shell peeling

シェル剥離shell removal

砂落としshell slurry

スラリー

sherardizing

シェラダイジング

shift

型ずれ，ずれshock heat dewaxing
methodショックヒート脱ろう法

Shore hardness test
short molding
shot weight

ショット重量シリサイド－Z－zahn cup viscosity meter

ザーンカップ粘度計

zebra grains

ゼブラ

zero screw position

ゼロスクリュー位置

zeta potentials

ゼータ電位

zirconジルコン

zircon flour

ジルコンフラワ

ショア硬さ試験zircon sand

ジルコンサンド

不足成形

zirconia

ジルコニア

zone melting

ゾーンメルティング，
帯溶融法，
帯域融解法

show process

ショウプロセス

shrink in gate area

堰先引け

shrinkage

収縮

shrinkage allowance

縮み代

shrinkage cavity

空洞引け巣欠陥，
ひけ，引け巣242

日英用語集
O リング
PL
PL 面

－O－

圧力釜

O ring－P－
parting line
parting plane

圧力勾配

pressure gradient

圧力ストローク

アニーリングpressure stroke
additive
manufacturing,additiv
e manufacturing
technology
annealing

あばた
あばた肌
アフターベーキング
アマルガム
アマルガム合金
洗われ
アルキド樹脂pitting,pit
chrome pitting
afterbaking
amalgamamalgam alloy
cut,erosion,wash
alkyd resin

アルギン酸塩alginate

アディティブ・マニュファクチャリング（AM）

RP 法

rapid prototyping
RTV type silicone
RTV 型シリコーンゴム
rubber－S－
sheet molding
SMC 成形法
compoundstandard triangulated
STL 形式
language－T－
top-seeded solutionTSSG 法
growth－V－velocity pressure
VP 切換
switching
V process，V プロセスvacuum sealed
molding process
－X－
X 線検査
X-ray inspection－あ－arc melting method,
アーク溶解法
arc dissolving method
アウトサート成形法
outsert molding
青金bronze青棒
green bar
赤金
copper
揚がり
riser
赤割り
red gold

autoclave

ロッドワックス

rod wax

六方最密格子（hcp）

六方晶窒化ほう素（hBN）hexagonal closepacked lattice,hcp
hexagonal closepacked,hcp
hexagonal boron
nitrideロバスト性

robustness

ロンダ

launder

六方最密充填構造

－わ
ワックス

wax

ワックス押出成形機

wax extruder

ワックスクリーナ

wax cleaner

アキュムレータ

accumulator

ワックス射出成形機

wax injection machine

遊び砂

loose sandcompressor stator
blade,
compressor stator
vane
compressor rotor
blade,
compressor rotor vanetransfer molding

ワックス清浄剤

wax cleaner

ワックス洗浄wax cleaning

圧縮機静翼

圧縮機動翼
圧送成形法

269

略語説明
略号
AFL
AM
AQL
bcc
BG
BMC
BMG
BWR
C.P.
CAD
CAE
CaO
CBED
cBN
CC
CCIM
CIM
CLA
CLDA
CLV

日本語/英語CT

破壊強度
adjusted fracture load
アディティブ・マニュファクチャリング
additive manufacturing
品質許容基準Acceptable Quality Level
体心立方格子body center cubic
ブリッジマン法
Bridgman method
バルク・モールディング・コンパウンド
Bulk Molding Compound
バルク金属ガラス
bulk metallic glass
沸騰水型原子炉
boiling-water reactor
凝固点
congealing point
コンピュータ支援設計
Computer Aided Design
コンピュータによる製品開発支援シス
テム
Computer Aided Engineering
カルシア，酸化カルシウム
Calcia収束電子線回折
convergent beam electron
diffraction
立方晶工具
cubic boron nitride
普通鋳造品
conventional castings
コールドクルーシブル誘導溶解法
cold crucible induction melting
セラミックス射出成形
Ceramic Injection Molding
非重力低圧大気溶解
counter gravity low-pressure air
melt
曲線検出器配列
curved line detector array
非重力低圧真空鋳造プロセス溶解
counter gravity low-pressure
vacuum melt

CT
CVD
DAS
DPI
DS
DS

DSC
EB
EBCHR
UF
UP
UT
VGF
VGT
VIM
WCIC

WDS

273

鋳造公差
casting tolerance
コンピュータ・トモグラフィ
computed tomography
化学的気相法Chemical Vapor Deposition
デンドライトアーム間隔
dendrite arm spacing
染色浸透探傷試験
dye penetrant inspection
一方向凝固
directional solidification
一方向凝固（精密）鋳造法
directional solidification castings

示差走査熱量測定
differential scanning calorimetry
電子ビーム
electron beam
コールドハース精錬
electron beam cold hearth refining
ユリア樹脂，尿素樹脂
Urea Formaldehyde Resin
不飽和ポリエステル樹脂
unsaturated polyester resin
超音波探傷試験
ultrasonic testing
垂直ブリッジマン法
Vertical Bridgman
可変ノズルターボチャージャ
variable geometry turbocharger
真空高周波誘導溶解
vacuum induction melting
世界精密鋳造会議
world conference on investment
casting
波長分散型エックス線分析器
wavelength dispersive x-ray
spectrometry